Se 
Analyse mehrerer Proben als MnF, bestimmt. Der theo- 
retischen Berechnung zufolge sollten also 49,9 Natrium 
100 des Salzes zu zersetzen vermögen und 59,4 Man- 
gan nebst 90,4 NaF; liefern. Ich erhielt bei Anwendung 
von 40—60 Grammen Fluormangans selten mehr als die 
Hälfte des nach dieser Berechnung zu erwartenden Pro- 
dukts. Der Umstand, dass durch die bei der Reduktion 
stattfindende heftige Erhitzung der Mischung ein Antheil 
Natrium verdampft, scheint die Ursache dieses Verlustes 
zu sein. Versuche, bei denen man das Fluormangan mit 
Kochsalz gemengt anwandte, um die Heftigkeit der Wir- 
kung zu vermindern, gaben keine bessern Resultate. 
Viel scheint auf die richtige Mengung der Materialien 
anzukommen. 
Das auf die angegebene Methode dargestellte Man- 
gan besitzt Eigenschaften, welche von denen, die män 
diesem Metalle bisher zuschrieb, wesentlich abweichen. 
Die Farbe des Metalles ist diejenige gewisser hellerer 
Sorten von Gusseisen. Es ist sehr hart, so dass es von 
einer Stahlfeile nicht merklich angegriffen wird. Im Ge- 
gentheil, Glas und Stahl wird von eckigen Stücken des 
Metalles leicht gerizt. Dieser Härte wegen ist es einer 
ausgezeichneten Politur fähig und wird hierin von keinem 
Metalle, selbst nicht vom Stahl, übertroffen *). Dieser 
Glanz scheint unter gewöhnlichen Umständen sehr dauer- 
haft zu sein. Ich habe polirte Proben seit 6 Wochen 
in der Atmosphäre des Laboratoriums liegen, die voll- 
kommen unverändert geblieben sind, Es ist sehr spröde, 
zerbricht unter dem Hammer und lässt sich im Stahl- 
“- #) Das Schleifen des Mangans geschieht am besten mit Smirgel 
und Wasser auf einem harten Sandstein, das Poliren auf lithographi- 
schem Kalkstein mit englischem Roth oder Wienerkalk mit Wasser. 
